362 



erzeugen. Ebenso widersetzt sich die grosse Leichtflüssigkeit der 

 phosphorhaltigen Erze, der Erzeugung eines guten grauen Roheisens. 

 Der Schwefel macht ausserdem das Roh- und besonders das Slab- 

 eisen rothbrüchig, ein Fehler, welchen der Phosphor zum Theil auf- 

 hebt. Eine gleichwichlige Rolle spielt das Silicium. Kieselsäure ist 

 beim Zugutemachen der Eisenerze zum Schmelzen der Erden uner- 

 lässlich. Allein in Beziehung mit dem Brennmaterial und unter dem 

 Einfluss einer hohen Temperatur, strebt sie fortwährend sieh zu re- 

 duciren und als Silicium einen Bestandtheil des Roheisens zu bilden. 

 Das Silicium vermindert die Festigkeit des Roheisens und indem es 

 in das Stabeisen übergeht, macht es dieses rolh- und kaltbrüchig. — 

 Ueber den nachlheiligen Einfluss dieses Körpers und über die Mittel, 

 diesen zu begegnen , bat J. Untersuchungen angestellt. Ein Schmel- 

 zen mit einer Beschickung der gleichen Quantitäten Thon und kohlen- 

 saurem Kalk scheint auf den ersten Blick das Zweckraässigsle in Be- 

 ziehung auf Schmelzbarkeit und guten Gang zu sein. Man erhielt 

 hierbei während eines Monats Roheisen, welches unter dem Stosse 

 emer Kugel von 25,656 Pfund zerbrach, die von einer senkrechten 

 Höhe von 1^4 bis 1 Fuss 5^4 Zoll herab fiel, wobei die Probe- 

 stangen von quadratischem Querschnitt 1 Yj Zoll Seilenbiege halten 

 und auf zwei nur ^/j Fuss auseinander stehenden Trägern auflagen. 

 Die Festigkeit dieses Roheisens enlspraeh den Anforderungen nicht. 

 Die Probeslangen sollten dem Stoss dieser Kugel widerstehen, wenn 

 sie aus einer Höhe von 1 Fuss 7 Zoll herabfällt. Rei der Analyse 

 ergab sich, dass dieses Roheisen 3 pCt. Silicium enthielt. — Die 

 grössere Verwandtschaft der Kieselerde zu den Basen bei hoher Tem- 

 peratur veranlasste J. zur Erhöhung des Kalkzuschlags der Beschickung. 

 Das dabei erzeugte Roheisen war fester und zerbrach erst bei einer 

 Fallhöhe von P/^ Fuss. Die Analyse ergab 1,8 pCt. Silicium. Der 

 Kalkzuschlag verstärkt, bis die Zusammensetzung folgende war: 



Sauerstoff 

 Kieselerde 36,00 18,70. 



Thonerde 10,00 4,67^ 



Kalkerde 54,00 15.17 j " ^^'°^- 



10,000 

 Nun erhielt J. ein graphitisches, sehr festes und vor dem Zerbrechen 

 sich unter den Hammerschlägen biegendes Roheisen , welches erst bei 

 einer Fallhöhe von 2 Fuss und ^/g Zoll zerbrach. Bei der Analyse 

 ergaben sich nur unwägbare Spuren von Silicium. Bei der Bereitung 

 dieses Eisens hatte die in den Hohofen eingeblasene Luft die höchste 

 erreichbare Temperatur um die durch den grossen Kalkgehalt sehr 

 strengflüssigen Schlacken schmelzen zu können. Man kann daher nicht 

 absolut behaupten, dass wie allgemein angenommen wird, die heisse 

 Luft der Güte des Roheisens schadet. Dies tritt nur ein, wenn die 

 zur Verschmelzung bestimmte Beschickung nicht den Erfordernissen 

 dieses Retriebes gemäss verändert wird. Man hat deshalb auf mehre- 

 ren Hütten den Betrieb mit erhitzter Luft sehr bald wieder aufgege- 



